Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 671 



106. Liudenholz. 



Das Lindenholz wird in überwiegender Menge von der fast ganz 

 Europa bewohnenden Kleinblättrigen oder Winter-Linde (Tüia parvifolia 

 Ehrh.y T. ulmifolia Scopoli), z. T. aber auch von der in ihrem natür- 

 lichen Verbreitungsgebiete beschränkteren, doch häufig angepflanzten 

 Großblättrigen oder Sommer-Linde (T. grancUfolia Ehrh., T. platyphyllos 

 Scopoli), beide Vertreter der Tiliaceen (siehe p. 430), geliefert. 



Holzi) durchaus hell, von lichterer oder tieferer Splintfarbe, oft mit 

 leicht bräunlichem oder etwas rötlichem oder gelblichem Tone, ohne 

 dunkleren Kern, zerstreutporig, im Querschnitt mit unkenntlichen Ge- 

 fäßen, zahlreichen sehr feinen, oft kaum kenntlichen Markstrahlen und 

 meist wenig auffälligen Jahresringgrenzen; die Markstrahlen sind hier 

 um mehrere Gefäßweiten voneinander entfernt, zwischen je zwei benach- 

 barten finden also mehrere Gefäße nebeneinander Platz. Im Längs- 

 schnitt fein nadelrissig, glänzend, auf der Radialfläche querstreifig, im 

 Tangentialschnitt die Markstrahlen erst unter der Lupe als feine, bis 

 21 mm lange Strichelchen zeigend. Von gleichmäßigem Gefüge, doch 

 ziemlich grobfaserig, weich, leicht (spez. Lufttrockengewicht im Mittel 0,52), 

 leicht- doch nicht glattspaltig, elastisch, gut schneidbar, wenig fest, von 

 geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße zahlreich, 0,025 — 0,09 mm 

 weit, teils einzeln, teils zu zwei oder mehreren in Gruppen (diese im 

 äußeren Spätholze oft radial gestreckt), mit einfach durchbrochenen 

 Gliedern, gegen ihresgleichen und Tracheiden mit meist sechsseitigen, 

 etwa •) [i. breiten, quer- bis schrägporigen Iloflüpfeln, außerdem mit 

 derben, fast 3 [x dicken, mit meist \ I iji Zwischenraum bald steiler, bald 

 flacher ringsum laufenden Schraubenleistchen (siehe Fig. 82^, p. 290). 

 Markslrahlen meist 2 — 4, auch bis 5 Zellen (0,05 mm) breit und 0,32 bis 

 1,00 mm, manche auch bis 2,00 mm und selbst darüber hoch, einzelne 

 kleine einschichtig. Markstrahlzellen 8 — 24 [x (im Mittel etwa 14 [x) hoch 

 und 3 — 8 [X breit, die kantenständigen oft kürzer als die anderen. Spär- 

 lich getüpfelte Fasern, im Querschnitt von sehr ungleicher Form und 

 Grüße, in ihrem Mittelteile weitlichtig (bis 27 jx) und von mäßiger Wand- 

 dicke, oft regellos gelagert, als Grundmasse. Strangparenchym reich- 

 lich, in einfachen, meist schrägen Querzonen, mit dünnwandigen, in 

 der Regel 0,06 — 0,11 mm langen und bis 24 «x breiten, in radialer Rich- 

 tung meist stark abgeplatteten und dann im Querschnitt oft fast drei- 

 eckigen, nur 11 — 3 [X weiten Zellen. In den meist schmalen, aber deut- 

 lichen Spätholzgrenzen gefäßähnliche Tracheiden mit Hoftüpfeln und 

 Schraubenleistchen (siehe Fig. 82^, p. 290). 



1) Vgl. Querschnittsbild bei Stone, 1. c, Taf. II, Fig. 10. 



